

I 



Die Fasergewebe des Leines, des Hanfes, der Nessel und Baumwolle 



151 



Bearbeitung leicht in ihre Theile und ins Werg. Zugleich besitzen solche Biindel eine rauhere Oberflache, an 

 der die Schmutztheile, welclie aus der Roste zuriickbleiben, leiehter haften und schwieriger zu entfernen sind. 



Ad 4. Die Eigenschaft einer guten Faser , von der Mitte, als ilirem dicksten Theile , sich allmahlieh 

 z,u verschmalern und feinhaarspitzig zuzulaufen, tragt zur Festigkeit und Haltbarkeit der Biindel bei, und 

 ist die Hauptursache der gleichmassigen Dicke, wodurch sich gate Faserbiindel auszeichnen. Vermoge der 

 diinnen, gleichformigen Endtheile vereinigen sich die Fasern innig unter einander , wo die tiefer stehenden 

 auslaufen, legen sich unmerklich neuean. Solche Fasern, die wir friiher Fig. XX, fig. 3 und XXVIII, fig. 10 

 gesehen haben , welche hockrig und bauchig sind und plotzlich in eine Haarspitze sich verschmalern , ver- 

 mogen keine so enge Verbindung einzugehen , desswegen haben auch Biindel, in denen sie zahlreich vor- 

 kommen, eine geringe Festigkeit. 



Ad 5. Die vollstandige Ausfiillung der Hohlung durch die secundaren Schichten, oder die Soliditat der 

 Faser, ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Ihr verdankt die Faser vor Allem Festigkeit und Dauerhaftig- 

 keit. Den soliden Fasern zuniichst stehen jene, mit sehr enger Hohlung, die unter dem Mikroskope als zarter 

 Streifen erscheint. In Fig. XXX, einer Probe aus mittelfeiner Leinwand, ist die Soliditat der Faser dureh- 

 weg zu bemerken , daher auch die Qualitat der Leinwand eine vorziigliche. Die gehohlten Fasern , welche 

 nicht zur vollstandigen Ausbildung gelangt sind, haben an und fur sich weniger Festigkeit, nehmen aber 

 auch Wasser und andere Fliissigkeiten leiehter in die Hohlung auf und behalten es langere Zeit, so dass sie 

 in Gespinnsten und Geweben bald miirbe werden, und die Abniitzung des Stoffes herbeifiihren. 



Ad 6. Die Biegsamkeit und Geschmeidigkeit der Faser wird, nachst der eigenthiimlichen Beschaffen- 

 heit ihrer Substanz, durch den Reichthum der secundaren Verdickungsschichten bedingt. Lange und diinne 

 Fasern besitzen eine grossere Anzahl von Schichten, diese sind zarter als bei groben Fasern, und verur- 

 sachen daher eine grossere Biegsamkeit und Nachgiebigkeit. 



Ad 7. Der Glanz der Faser wird von ihrer glatten Oberflache und der eigenthiimlichen, frisch halb- 

 durchsichtigen Substanz bedingt, die sich gewissermassen im Ansehen einerseits dem Glase, anderseits dem 

 Perlmutter nahert. Mit den ubrigen guten Eigenschaften vereinigt sich meistentheils ein entsprechender 

 Glanz. Dass derselbe in der angegebenen Bes chaff enheit der Substanz seinen Grund habe, zeigt sich deut- 

 lich an der gebleichten Faser. Sie ist viel matter, weil die Oberflache an Glatte verloren hat, und die Sub- 

 stanz getriibt ist. Die Faser verliert ihren Glanz theilweise oder ganz , durch allzu langes Verbleiben 

 im lebenden Stengel , durch iiberlanges Rosten und starkes Dorren , dabei wird sie zugleich hiirter und 



sproder. 



Ad 8. Die Fasern miissen ein hinreichendes Bindemittel besitzen, urn mit einer gewissen Festigkeit 

 sich in ihrer Verbindung erhalten zu konnen. Dieses Bindemittel ist die urspriinglich dextrinhaltige Flussig- 

 keit des Interzellularganges, von der sich aber nur ein geringer Rest vertrocknet erhielt, der die Ablosung 

 der Fasern bei angewandtem Drucke nicht verhindert. Die gummiartige Materie, von welcher in Buchern, 

 die iiber den Lein handeln, gesprochen wird, und die rings urn den Bast vorhanden sein soil , ist nichts als 



der fliissige Inhalt des Cambiums und der inneren Rinde. 



Die Eigenschaften einer guten Faser sind so auffallend , dass man in alien Fallen mit Sicherheit eine 

 geringe oder schlechte Flachssorte zu unterscheiden im Stande ist. Wo es sich urn ein sehr genaues Urtheil 

 handelt, kann man das iMikroskop zur Bestimmung der Probe mit Vortheil benutzen. Aus den angegebenen 

 mikroskopischen Merkmalen lasst sich unschwer die Qualitat der Faserbundel und Fasern im rohen und 

 verarbeiteten Flachse erkennen, und die innere Gttte des Productes schatzen. Bis jetzt ist die mikrosko- 

 pische Untersuchung auf diesem Felde noch gar nicht versucht worden. Sie wird sich aber praktisch erwei- 

 sen , wesshalb ich zu ihrer leichteren Durchfuhrung in einer am Schlusse beigefiigten Tabelle die Merk- 

 male der guten und schlechten Flachsfaser zusammengestellt habe. 



Ein guter Flachs muss zunachst durch sorgfaltige Cultur erzielt werden. Bei Bearbeitung des Fasern- 

 gewebes hat man mehr passiv zu verfahren und seine guten Eigenschaften moglichst zu erhalten. Die 





' 



■ i 





' 



I , 





* 







i 



■ 





L 



: I 















> ( 







I 







! ! 









■V 





r i 



.- 



i 



i , 



\ 







i 









■ in 



! 



I 



I 



!A 



k 





« 



i 



i 





I L ■ 



n 



u 









!1 



'*.• 





■ i 









• r 



. 



' 







/ 





V 



... ■ ' 



.» ... .> -. .- 



